( 7o5 ) 



anhydre bien avant le rouge sombre, et celui-ci se transforme en un produit friable, 

 gris violacé, répondant à la formule CoSe-. La chaleur faisant perdre facilement du 

 sélénium à ce séléniure. il faut éteindre le feu au moment où cesse le courant de SelP 

 et balayer le tube par un courant d'azote. 



» Sous-séléniiwe de cobalt. — Les divers séléniures de cobalt que nous avons ob- 

 tenus sont partiellement réduits quand on les chauffe au rouge blanc dans un courant 

 d'hydrogène. 



» Les nacelles renferment alors une masse fondue, d'un blanc d'argent, très bril- 

 lante et répondant à la formule Co-Se. 



» Si l'on broie cette masse et qu'on la chaufl'e de nouveau au rouge blanc dans un 

 courant d'hydrogène, elle perd, mais très lentement, du sélénium sans donner de cobalt 

 filiforme. 



» Propriétés des séléniures de cobalt. — Réduits en poudre, ils sont lentement atta- 

 qués par l'acide chlorhydrique au rouge naissant. 



)) L'acide chlorhydrique fumant les attaque fort mal, même à l'ébullition. 



» Le chlore, au-dessous du rouge sombre, en déplace l'hydrogène sélénié; l'eau de 

 brome avec un excès de brome les dissout aisément. 



» Grillés dans un courant d'oxygène, ils donnent naissance à de l'anhydride sélénieux 

 et à de l'oxyde de cobalt. 



» L'hydrogène, au rouge blanc, les transforme en sous-séléniure, qui, par une action 

 très prolongée du réducteur, perd encore du sélénium. 



» Ojpyséléniure de cobalt. — Le séléniate de cobalt chaull'é dans un courant d'hy- 

 drogène se dissout d'abord parliellement avec perte d'anhydride sélénieux et d'eau, 

 puis, à une température plus élevée, inférieure au rouge sombre, la réduction a lieu 

 et l'on obtient une poudre d'un gris verdàtre renfermant des quantités variables de 

 sélénium et de cobalt, ainsi que de l'oxygène. 



» On met en évidence l'oxygène par l'eau qui prend naissance quand on chaulle la 

 poudre dans un courant d'hydrogène sec; l'acide chloriiydrique en déplace facilement 

 l'hydrogène sélénié. 



» Si la réduction du séléniate s'efTectue au rouge sombre, on obtient une poudre 

 noire, magnétique, mélange de cobalt métallique et de séléniure de cobalt. 



» Enfin, à la température du rouge blanc, on obtient une masse grise, poreuse; 

 c'est du cobalt métallique renfermant de petites quantités de sélénium. 



» Si l'on veut effectuer la réduction du séléniate de cobalt par l'aluminium en poudre 

 en amorçant la réaction à l'aide d'une cartouche d'aluminium, on obtient, non du 

 séléniure de cobalt, mais bien des globules de cobalt métallique fondu. 



» En résumé. — Le cobalt peut se combiner au sélénium en donnant, 

 suivant les conditions de l'expérience: CoSe-, Co^Se', Co'Se\ CoSe. 



» A liante température, l'hydrogène transforme ces corps en sous-sélé- 

 niure Co-Se qui, à la longue, perd également du sélénium. 



') Le séléniate de cobalt, réduit par l'hydrogène, donne des oxysélé- 

 niures ou des mélanges de séléniure et de cobalt métallique, suivant la 

 température de réduction. » 



